50 POINT DE FUSION DE L'OR ET DILATATION 
2 centigrammes. Les extrémités opposées des deux 
fils nn’, sont intercalées dans un cireuit comprenant 
une résistance de 4000 ohms, » (fig. 3), un récepteur 
téléphonique +, et le secondaire d’une petite bobine 
d’induction y. Le primaire de cette bobine est actionné 
par un courant pris en dérivation aux deux extrémités 
du gros fil de cuivre qui joint le four au rhéostat. Dans 
ces conditions, un courant excessivement faible et 
incapable d’influer sur la température du fil d’or entre- 
tient la vibration du téléphone, tant que l’or n’est pas 
fondu. A l'instant où la fusion se produit, cette vibration 
cesse brusquement, sans affaiblissement préalable de 
l'intensité du son. 
OR EMPLOYÉ DANS CES RECHERCHES. 
L'or dont nous nous sommes servis provenait de la 
« Deutsche Gold-und Silber-Scheideanstalt » et il était 
garanti à 1000 millièmes. Nous avons tout lieu de 
croire qu'il était tout à fait pur, car des échantillons 
de la même provenance, pris à différentes époques, ont 
toujours donné des points de fusion identiques. De plus 
MM. Holborn et Day, dans leur travail, disent avoir 
comparé un échantillon de la même source avec un or 
préparé spécialement à la « Reichsanstalt », sans avoir 
observé aucune différence. — Nous nous sommes servis 
de fils de 0,3"" de diamètre. L'influence du diamètre 
paraît d’ailleurs négligeable avec le mode opératoire 
adopté, car des déterminations faites au cours d’expé- 
riences préliminaires avec du fil de 0,5"" ont donné 
identiquement le même point de fusion. 
